하 기 표 1 과 같 은 조성 을 가지 는 강 들 을 주조 하 고 강편 을 제작 한 후 , 1200 ℃ 에서 2 시간 동안 균질 화 처리 를 실시 한 뒤 950 ℃ 의 압연 마무리 온도 로 열간 압연 을 실시 하 였으며 , 이때 의 압연 비 는 70 % 로 하 였 다 . 이 와 같이 열간 압연 된 강판 을 스프링 형상 으로 가공 한 후 980 ℃ 에서 열처리 한 뒤 유 냉하 여 390 ℃ 및 420 ℃ 의 소려 온도 에서 열처리 를 실시 하 여 시편 을 제조 하 였 다 .